( a8o ) 



La mthode dont je me suis servi pour faire cristalliser ces combinaisons 

 est fonde sur la proprit que possde l'acide borique de dissoudre par voie 

 sche tous les oxydes mtalliques, et en second lieu, sur la grande volatilit de 

 cet acide une haute temprature ; j'ai pens qu'en dissolvant dans l'acide 

 borique fondu de l'alumine et de la magnsie, mlanges dans les proportions 

 qui constituent le spinelle, et en exposant ce borate la haute temprature 

 d'un four porcelaine , dans des vases ouverts , l'affinit de l'alumine pour 

 La magnsie pourrait dterminer la sparation d'un aluminate cristallis et 

 l'expression complte de l'acide borique. J'ai employ, en un mot, l'acide 

 borique une haute temprature , comme on emploie l'eau la temprature 

 ordinaire pour obtenir des sels cristalliss par une lente vaporalion. 



Les proportions dont je me suis servi sont d'environ i partie d'acide 

 borique fondu pour 2 parties d'un mlange d'alumine et de magnsie , com- 

 poses synthtiquement de manire constituer la combinaison APO'MgO; 

 j'ai ajout dans mes expriences de ~ 1 centime de bichromate de potasse. 

 Les matires, bien mlanges, taient places sur une feuille de platine, dans 

 un godet en biscuit de porcelaine, et exposes devant les alandiers des fours 

 a porcelaine de Svres, la plus haute temprature de ces fours. 



J'ai obtenu un produit, surface couverte de facettes cristallines, pr- 

 sentant, dans l'intrieur, des cavits tapisses de cristaux, dont on distingue 

 aisment la forme avec la loupe. Ces cristaux sont roses, transparents, rayent 

 fortement le quartz et prsentent la forme d'octadres rguliers sans aucune 

 modification. Us sont tout fait infusibles au chalumeau. Ces caractres, 

 joints la composition des cristaux, telle qu'on peut la dduire de la syn- 

 thse, me paraissent suffisamment concluants pour tablir leur identit avec 

 le spinelle. 



En substituant la magnsie son quivalent en protoxyde de manga- 

 nse, on obtient un produit cristallis en larges lames, qui prsentent la 

 forme de triangles quilatraux ou d'hexagones rguliers. Ces cristaux rayent 

 aussi fortement le quartz. Je les considre comme constituant le spinelle 

 mangansifre Al 2 O 3 Mn O, qui n'a pas encore t rencontr dans le rgne 

 minral. 



L'oxyde de cobalt, substitu la magnsie quivalent pour quivalent, 

 a donn des cristaux d'un bleu noir, sous forme d'octadres rguliers. Ils 

 rayent encore le quartz , mais beaucoup plus difficilement que les deux pr- 

 cdents. 



En employant l'alumine et la glucine dans les proportions qui constituent 

 la cymophane Al a O 3 Gl O, on obtient une masse hrisse d'asprits cristal- 



